( M..3 ) 



» Plusieurs espèces de bismuths ont été employées; elles ont été sou- 

 mises à l'analyse spectrale, en faisant éclater la décharge électricpie entre 

 des électrodes du métal. Comme il est impossible de se procurer un pro- 

 duit pur, même en s'adressant aux fabriques de produits chimiques les 

 plus renommées, M. A. Classen, professeur à l'École Polytechnique d'Aix- 

 la-Chapelle, a bien voulu nous préparer quatre échantillons de bismuth 

 pur, par deux méthodes différentes. Dans le premier mode de préparation, 

 on transforme le bismuth pur du commerce en oxychlorure, que l'on ré- 

 duit ensuite ; dans l'autre procédé, on part du sous-nitratc de bismuth du 

 D r Marquardt, à Bonn, que Marignac a employé pour la détermination du 

 poids atomique du bismuth;- on le transforme en oxychlorure qu'il faut 

 réduire ensuite. Ces produits ont été préparés avec le plus grand soin; 

 néanmoins l'analyse spectrale a prouvé qu'ils renfermaient tous des traces 

 de plomb. On est donc autorisé à croire que le bismuth ne peut être 

 obtenu, d'une manière certaine, à l'état pur par les méthodes chimiques de 

 précipitation. Des traces de plomb sont toujours entraînées mécanique- 

 ment, alors même que les précipitations sont répétées jusqu'à treize fois de 

 suite. 



» Il faut prendre certaines précautions pour pouvoir déceler, avec le 

 spectroscope, la présence de traces aussi faibles de plomb dans des pro- 

 duits presque purs. Au contraire, on observe des différences très considé- 

 rables dans les valeurs de la résistance électrique à o° des divers bismuths, 

 ainsi que dans l'influence de la température sur la résistance électrique. 

 Aussi l'on peut dire que, de toutes les méthodes physiques et chimiques, la 

 détermination de la conductibilité électrique est certainement la plus com- 

 mode et la plus précise pour s'assurer que le bismuth est pur et surtout 

 qu'il ne contient pas de traces de plomb. 



» En présence de ces résultats, M. le professeur Classen a pensé à pré- 

 parer du bismuth pur par électrolyse. En faisant l'électrolyse d'une solu- 

 tion de bismuth impur, le métal pur se dépose au pôle —, et le plomb au 

 pôle _|_ ( à l'état de superoxyde de plomb. L'analyse spectrale n'a pu dé- 

 couvrir aucune impureté dans ce produit. 



) Les résistances électriques de quelques-unes des tiges que nous avons 

 examinées se modifient, d'une manière permanente, après la première 

 chauffe, pour prendre alors des valeurs constantes. M. Leduc avait déjà 

 observé un phénomène analogue. 



» Les tiges d'un même bismuth, trempées ou lentement refroidies dans 



C. R., 1889, 1" Semestre. (T. CVIIJ, N° 21.) '4^ 



